ESTUDO DA ELETRODEPOSIÇÃO DA LIGA ZN-MN EM SOLVENTES EUTÉTICOS

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Natalia Gomes Sousa, CAMILA PINHEIRO SOUSA, Pedro de Lima Neto

Industrialmente, revestimentos metálicos, incluindo Zn-Mn, são comumente obtidas em meio aquoso e com a adição de aditivos, como os cianetos. A presença destes aditivos leva a geração de águas residuárias tóxicas que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Nesse contexto, o emprego de solventes eutéticos à base de cloreto de colina é uma alternativa à utilização dessas substâncias tóxicas. No presente trabalho, estudou-se a obtenção eletroquímica do revestimento Zn-Mn sobre aço carbono. O banho de eletrodeposição foi preparado dissolvendo 0,1 mol L–1 de ZnCl2 e de MnCl2 em cloreto de colina e ureia. As temperaturas de eletrodeposição foram: 24 °C e 70 °C. A eletrodeposição foi estudada usando a técnica de voltametria cíclica no intervalo de -0,3 V a 1.8 V e com velocidades de varredura que variaram de 1 mV s─1 até 200 mV s─1. Para análises morfológicas e de composição química dos revestimentos foram feitas usando as técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e energia dispersiva de raios-X (EDX), com as amostras sendo preparadas por cronoamperometria em −1,3 V e −1,5 V em dois tempos de deposição: 600 e 1800 s. As imagens de MEV mostram que a morfologia dos eletrodepósitos variou com a condições operacionais de eletrodeposição, indo de granular à acicular. As análises de EDX mostram que o percentual de Zn nos eletrodepósitos variou de 82 a 98%, em massa. Portanto, a eletrodeposição do revestimento Zn-Mn a partir de um solução de solvente eutético foi bem sucedida e que a deposição de Zn foi preferencial em relação a deposição de Mn.

Palavras-chave: Eletrodeposição. Solvente Eutético. Liga Zn-Mn. Cloreto de colina.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1378